PAR JEAN CAVALLI. SqI 



rayés de 3o cenlimèlres de calibre , et jusqu'à 4; 66 dans ceux d'acier 

 Krupp russe de i r pouces, pesant 26 tonnes etc. 



Enfin les résultats, principes et conséquences déduits, se résument 

 de la manière suivante : 



1° Les éclatements prématurés des canons en fonte de fer sont en 

 general caiisés par des chargements défectueux, par Femploi des poudres 

 trop vives et par les dommages provenant des épreuves des tirs à 

 outrance quon leur a fait subir dans les réceptions , et surtout par 

 l'incurie de vérifier avec les épreuves mécaniques, si la fonte de chaque 

 canon avait une résistance vive suffisante, et pour ne pas avoir rebuté 

 les pièces aussitòt après qu'elles avaient été coulées, lorsqu'elles don- 

 naient des résultats au-dessous des limites fixes de résistance vive (i). 



(1) Résumé des formules concernanl les épreuves mécaniques des barreaux prismaliques d'essai 

 pour les réceptions, mojennant: 



lo La mesure de l'allongement et du raccourcissement , et des résistances respeclives à la 

 limite de stabilite et de rupture ; 



2° La déduction des vitesses d'impulsion longitudinales à l'allongement et au raccourcissement, 

 et de leurs relations avec celle du boulet dans le tir ; 



3° Détermination de la vilesse que le boulet peut recevoir à l'instant du maximum de tension 

 des gaz, correspondantc à la résistance vive stable du canon, ainsi que la détermination de cette 

 vilesse à la limite de tolérance admisible. 



L'épreuve mécanique , pour obtenir ces coelBcients à l'alloiigement , doit se faire à la flexion 

 Iransversale perpendicnlairement à la longueur des prismes, plantés d'un bout et libres de l'autre; 

 et celle au raccourcissement est faite moyennant la compression longitudinale , sur des prismes 

 plus petits recoupés après l'épreuve à la flexion du bout libre du prisme primitif, et mieux 

 recoupés de l'autre bout fiche, dans la partie qui n'a pu étre allérée. 



F et F, sont les forces , l'une fléchissanle et l'autre qui comprime à la limite de stabilite ou 



de rupture. 

 j: et a:, sont Tane la flexion, l'autre la compression produite, seulement élastique, ou élastique 



et duclile ensemble. 

 L et £, les longueurs J 



h et 4j les largeurs > du barreau prismatique. 

 k et Aj les épaisseurs \ 

 D el D les poids respectifs de l'unite cubique du metal de ces prismes qui devaient étre égaux 



avant l'essai. 

 P el Q les poids respectifs sur l'unite superficielle pour allonger ou raccourcir les prismes aux 



limites susdites. 

 « et j l'allongement et le raccourcissement correspondants de l'unite linéaire des prismes mèmes. 

 f^ et fj les vilesses d'impulsion pour allonger ou raccourcir ces prismes de ces quantités. 

 On a pour les valeurs de ces coefEcients mécaniques en fonclion des données 



VbhLD^ ' Yb,h,L,n^ j-pv,'^ '"/,/T — bT?Q — TV 





